36 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



vant lequel ils ont été pris, est représenté par la fig. 

 I 7» où les flèches indiquent comme précédemment le 

 sens suivant lequel les régions irréversibles ont été 

 parcourues. 



La courbe extérieure, en partie irréversible, semble 

 être la limite vers laquelle tend l'aimantation à tempé- 

 rature constante; elle peut, par sa forme générale, 

 être comparée aux courbes d'aimantation ordinaires. 



Si nous analysons la forme des courbes de transfor- 

 mation des alliages irréversibles, nous remarquons que 

 les points que nous avons déterminés vont se ranger 

 sur deux droites, dont l'intersection correspond 

 au fer. 



Il est intéressant de voir que ces températures s'ali- 

 gnent, non avec celle de transformation du fer (758 + 

 273), mais au contraire avec le point (820 + 273), 

 qui n'est autre chose qu'un point singulier de la région 

 ]3, celui où la susceptibilité s'écarte, pour une raison 

 inconnue, de la variation hyperbolique. Cette modifi- 

 cation réside peut-être à la base des transformations 

 irréversibles de la série d'aciers qui nous occupent. 



Remarquons encore que nos résultats coïncident très 

 bien avec ceux de M. Boudouard ', qui détermine ces 

 transformations au moyen du pouvoir thermo-électri- 

 que. Les points qu'il donne tombent aussi sur les droi- 

 tes que nous avons citées. 



Des cycles, semblables à ceux que nous avons cités, 

 peuvent être obtenus, avec beaucoup de netteté, des 

 autres propriétés, par exemple avec le module d'élas- 

 ticité et le coefficient de dilatabilité. 



1 Bévue de métall. 1904, p. 80. 



